I05o ACADEMIE DES SCIENCES. 



examiner, donnent apres attaque des taches brillantes visibles, sous une 

 incidence convenable, par reflexion de la lumiere. L'emplacement des 

 taches varle done, sur une merne surface, suivant Tangle sous lequel on 

 Texamine, mais, 1'orientation des grains ne changeant pas, le trace 

 d'ensemble reste le meme, celui de lignes continues de direction bien 

 determinee. Les taches brillantes correspondent toujours a la presence de 

 ferrite. 



Nous pouvons citer, a Tappui de ces dires, les resultats fournis par 

 Texamen d'un lingot obtenu en coulant de l'acier doux dans un mode 

 metallique suivant Taxe duquel on avait dispose au prealable une tige 

 cylindrique d'acier extra-doux de diametre tel qu'elle ne soit portee a la 

 temperature de fusion en aucun point (fig. 2) : 



i° Entre les parois de la lingotiere et la tige centrale, les lignes ortho- 

 gonales aux surfaces isothermes montrent en particulier que le refroidis- 

 sement de l'acier liquide s'est propage, au bas et au haut du lingot, a la 

 foisa partirdela lingotiere et a^partir de Tame centrale, I'effet du refroi- 

 dissement au contact de cette derniere s'annulant au contraire dans la zone 

 du lingot oil Tequilibre thermique entre la barre centrale et le metal voisin 

 s ? est etabli a une temperature superieure a celle de formation des grains. 



2° A Tinterieur de cette tige elle-meme, on voit les grains brillants 

 croltre regulierement en grosseur a partir des regions les plus froides 

 (extremites) vers les regions les plus chaudes, pour finir, dans la region 

 portee au voisinage immediat de la temperature de fusion, par sWienter 

 normalement aux surfaces de refroidissement du lingot entier. 



11 nous a ete donne egalement d'examiner un echantillon d'acier doux 

 introduit accidentellement dans un gros lingot au moment de la coulee et 

 qui s'est trouve emprisonne dans la region centrale du lingot aprt-s avoir 

 ete porte a une temperature tres voisine de la fusion; apres attaque, la 

 section de cet echantillon presentait le trace de lignes nacrees qui etaient 

 rigoureusement dans le prolongement de celles de la masse du lingot qui 



Nous signalons enfin que Tattaque a I'acide picrique donne un dessin 

 analogue a celui fourni par Tattaque a Tacide sulfurique, mais moins net. 

 Dans le cas de ling* its de fonte, la visibilite des lignes nacrees est parfois 

 pos-uble apres simple rupture a froid, sans qu'il soit necessaire de recourir 



Nous ajouterons qu'une application de cette methode de recherche nous 



